Io84 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



qui résulte de la formule (4) de ma NoLe du i3 mars, et qu'on peut d'ailleurs 

 démontrer directement. 



Tous les éléments du mouvement se déterminent dans chaf|ue problème, 

 et tout se ramène tout au plus à des quadratures. Le détail des calculs sera 

 exposé ailleurs. Signalons cependant que la composante de la résistance de 

 l'obstacle parallèlement au courant général (en amont) prend dans chaque 

 cas des expressions notables. 



ÉLASTICITÉ. — Sur le mécanisme de la déformation permanente dans les 

 métaux soumis à l'extension. Note de M. L. Hartmann, présentée par 

 M. L. Lecornu. 



J'ai indiqué, dans une Note précédente, que les expériences actuellement 

 en cours sur les phénomènes qui accompagnent la déformation permanente 

 des métaux soumis à des efforts d'extension ont permis de mettre en évi- 

 dence que le mouvement moléculaire s'opère, dès que la limite élastique est 

 dépassée, suivant des orientations faisant un angle a avec l'axe de la 

 barrette. 



La constatation de ce fait exige des procédés spéciaux avec les métaux 

 recuits, dont la surface se recouvre le plus généralement d'une granulation 

 uniforme, dans laquelle l'œil ne parvient pas à distinguer les orientations 

 dont il s'agit. Lun de ces procédés, applicable dans presque tous les cas, 

 consiste à repolir avec soin l'une des faces de la barrette; on constitue ainsi 

 un nouveau tableau, sur lequel il devient aisé de discerner les directions 

 suivant lesquelles la matière se déforme, sous l'influence d'un accroissement 

 de la charge à laquelle on s'est arrêté. 



Par exemple, un laiton recuit, ayant la composition 67 Cu, 33 Zn, donne 

 les résultats ci-après, quand il est expérimenté sous la forme de barrettes de 

 ^ de millimètre d'épaisseur et de 20""" de largeur. Tout d'abord la limite 

 élastique, qui correspond à la charge totale de go^^, est décelée par des 

 dépressions élémentaires réparties suivant des tracés sinueux, qui ne 

 s'écartent que peu de deux directions faisant l'angle a avec l'axe. Ces sortes 

 d'alignements, devenus jointifs, cessent d'être perceptibles quand reff"ort 

 atteint i()o''s et la surface n'offre plus, à partir de ce moment, qu'un aspect 

 granuleux, de plus en plus accusé à mesure que l'eflbrt croit. Si alors on 

 fait disparaître toute trace des déformations antérieures par un polissage 

 aussi poussé «jue possible, effectué sur place, un accroissement de l'efTort 



